— D71 — 
messa fra i poli in direzione equatoriale, e percorsa dalla corrente in questa stessa 
direzione, dò in generale effetti un po’ diversi, secondo che il suo piano è perpen- 
dicolare all'asse dei poli o passa per quest’asse. Colle lastrine sottili aderenti al vetro 
è in generale maggiore l’effetto in quest'ultima posizione. È verosimile che queste 
variazioni di risultati che si ottengono con un pezzo di bismuto disposto trasver- 
salmente, dipendono dall’orientazione diversa dei suoi cristalli. 
Disponendo un pezzo di bismuto fra i poli in modo che la corrente lo percorra 
in direzione parallela alle linee di forza, si ha pure aumento di resistenza, ma mi- 
nore di quando lo stesso pezzo viene girato in modo che la corrente che lo percorre 
divenga perpendicolare alla forza magnetica. 
Anche questa circostanza differenzia il bismuto dal ferro. 
Difatti è noto che con questo metallo mentre aumenta la resistenza nella dire- 
zione equatoriale, diminuisce invece nella direzione delle linee di forza. 
Ecco, come esempio due misure comparative fatte con una lastrina di bismuto 
lunga 46", larga 10M e grossa OM", 175. 
Col piano passante per l’asse dei poli, e la corrente diretta parallelamente alle 
linee di forza magnetica d = 0,009498. 
Col piano perpendicolare alle linee di forza, e la corrente pure perpendicolare 
a queste linee dì —=0,016429. 
L'intensità magnetica era la stessa nei due casi. 
Una sbarretta di bismuto diede nei due casi rispettivamente: d = 0,011072 
e è—0,015650. 
La rapidità diversa con cui avviene la solidificazione del bismuto, e che tanto 
influisce sulle variazioni di resistenza prodotte dal calore, ha pure influenza grande 
sulle variazioni di resistenza che determina la calamita. 
Prendendo diverse sbarrette di bismuto, e fondendole nella lastra della fig. 7, 
poi raffreddandone alcune rapidamente nell'acqua fredda, ed altre lasciandole solidi- 
ficare nel modo più lento possibile, si riconosce che nelle prime il magnetismo pro- 
duce più piccole variazioni che nelle ultime. 
Nella tabella seguente ò' sono le variazioni unitarie di resistenza delle sbar- 
rette A, B, C che furono fuse e lentamente solidificate, d” sono le variazioni analoghe 
ottenute dopo che le sbarrette vennero temprate e cioè nuovamente fuse e poi rapi- 
damente solidificate. 
à XXIX. 
So d' d' 
A 0, 043603 | 0,0335362 
B 79822 46351 
Cc 93039 45889 
Naturalmente l’intensità magnetica fa mantenuta costante. 
Il bismuto in fili, ottenuti colla compressione, si mostra meno sensibile al ma- 
gnetismo; esso dà infatti a parità di condizioni, valori per d più piccoli di quelli 
forniti da sbarrette fuse. 
